320 나노미터 결정 의 R 320 이산화 타 늄 TiO 2 ( Sachtleben White Plains , NY ) 을 사용 하 였 다 . PPF 4 . 8 % TiO 2 ( 시험 범위 : 0 - 4 . 8 %), 2 % BAPO ( 시험 범위 0 . 5 - 2 %), 33 % DEF ( 시험 범위 : 33 및 50 %), 및 300 초간 200 mW / dm 2 의 조도 수준 ( 60 s 및 300 s 를 시험 하 였 다 ) 의 133 마이크로미터 층 . 예정 된 층 경계 를 초과 하 는 중합 의 측방 확산 ( 예 , x 및 y 방향 으로 ) 이 관찰 되 었 다 . 이 영역 은 더 높 은 농도 의 TiO 2 에서 , 특히 증가 된 광 입력 과 함께 이러 한 높 은 염료 농도 에서 가장 빠르 게 증가 되 었 다 . 측방 확산 의 영역 은 노출 예상 영역 만큼 두껍 거나 강 하 게 경화 되 지 않 았 다 . 이 현상 을 정량 하 기 위하 여 , 표준 경화 시험 교정 과정 에 추가 단계 를 추가 하 였 다 . 경화 된 층 두께 , 예 를 들 어 z 차원 의 측정 과 더불 어 , x - y 차원 또한 측정 되 었 다 .